434 





Dr. Rudolf Scharizer. 





Carbouat Sulfosalz 



s . 



. . — 6071 



Sb 



. . . — 1422^ 



. . . — 472 > 1905 



As 



Bi 



. . . — 11 



Ca. 



. . — 2316" 



Zu 



. . . — 216^3087 



Fe 



913 555 



Mg . 



. . 263 - 



CO, 



. . 1176 — 



[2] 



Das Mitvorkommen eines stark eisenhaltenden Carbonates ist 

 keineswegs hypothetisch. Seine Anwesenheit bezeugt schon — wie oben 

 angedeutet wurde — der makroskopische Befund. Es ist nun sehr 

 wahrscheinlich , dass dieses Carbonat nicht allein jene linsenförmigen 

 Partien in der Erzmasse bildet, sondern auch dieselbe in winzigen 

 Aederchen durchzieht. Eine Trennung auf mechanischem Wege war 

 nicht ausführbar, weil beim Zerkleinern des Materiales das schwarze 

 Erzpulver sofort die lichteren Carbonatpartikelchen dunkel färbte. In 

 gleicher Weise war eine chemische Sonderung ausgeschlossen, da sowohl 

 Salzsäure als auch Schwefelsäure auf das Sulfosalz einwirkten. 



Das nach Abzug des Carbonates übrig bleibende Sulfosalz zeigt 

 bezüglich seiner chemischen Zusammensetzung gewisse Analogien mit 

 dem Fahlerze. Namentlich begründet solche der beobachtete Eisen- und 

 Zinkgehalt. In stöchiometrischer Beziehung bestehen dagegen bedeutende 

 Differenzen. 



So ist das Verhältniss vom (Cu^^ + Fe + Zn) : (Bi + Js ■\- 8b) : S 



beim Fahlerz 4:2:7 



beim Sulfosalz von Joachimsthal . . . 3'24 : 2 : 6'37. 

 Letzteres steht also einem normalen Sulfoantimonit viel näher als 

 das Fahlerz. Wenn man schliesslich noch die Molecularverhältnisse von 



Gu^-\-(Fe-\-Zn)=S'00-6 : 1 Fe: Zn=b-nS : 2 Sb : ^s=3-013 : 1 



berücksichtigt, so leitet sich für die stöchiometrische Constitution des 

 Sulfoantimonites die Formel: 



CMi26 ^«Sjb ZUq ASh Sbi2 ^168 « 



ab. Dieser Formel entspricht die in Columne c angeführte Zusammen- 

 setzung. Die Columne d enthält die nach Abzug von 13*160 Procent 

 unlöslichen Rückstand (Quarz) und 12" 7 70 Procent Siderit von der 

 stöchiometrischen Constitution Fe^ Mg^ Cg O27 auf 100 Procent berechnete 

 Originalanalyse a. 



S . 

 Sb 

 As 

 Bi 

 Zn 

 Fe 

 Cu 



c 





d 





Beob.-Rechn. 



26-002 



Procent 



26-215 



Procent 



+ 0-213 Procent 



24-454 



■n 



23-098 



n 



— 1-356 



5-075 



» 



4-770 



11 



— 0-305 



— 



» 



0-320 



11 



+ 0-320 



1-884 



n 



1-891 



11 



+ 0-007 



4-057 



n 



4-196 



n 



+ 0-139 



38-528 



« 



39-510 



n 



+ 0-982 



100-000 



Procent 



loo-ooo^ 



Procent 





